natgillin/translations-raw huggingface dataset:
m2 je suchá hmotnost druhého vzorku po předúpravě;
m2 is the dry mass of the second specimen after pre-treatment;
r1 je suchá hmotnost zbytku po odstranění první složky z prvního vzorku prvním činidlem;
r1 is the dry mass of the residue after removal of the first component from the first specimen in the first reagent;
r2 je suchá hmotnost zbytku po odstranění druhé složky z druhého vzorku druhým činidlem;
r2 is the dry mass of the residue after removal of the second component from the second specimen in the second reagent;
d1 je opravný koeficient pro ztrátu hmotnosti druhé složky nerozpuštěné prvním činidlem v prvním vzorku Hodnoty d jsou uvedeny v kapitole 2 této přílohy týkající se různých metod analýzy dvousložkových směsí.
d1 is the correction factor for loss in mass in the first reagent, of the second component undissolved in the first specimen The values of d are indicated in Chapter 2 of this Annex relating to the various methods of analysing binary mixtures
d2 je opravný koeficient pro ztrátu hmotnosti třetí složky nerozpuštěné prvním činidlem v prvním vzorku;
d2 is the correction factor for loss in mass in the first reagent, of the third component undissolved in the first specimen;
d3 je opravný koeficient pro ztrátu hmotnosti první složky nerozpuštěné druhým činidlem v druhém vzorku;
d3 is the correction factor for loss in mass in the second reagent, of the first component undissolved in the second specimen;
d4 je opravný koeficient pro ztrátu hmotnosti třetí složky nerozpuštěné druhým činidlem v druhém vzorku.
d4 is the correction factor for loss in mass in the second reagent, of the third component undissolved in the second specimen.
- VARIANTA 2 –
- VARIANT 2 -
Vzorce se použijí v případě, kdy se složka a) odstraní z prvního vzorku a jako zbytek zůstanou další dvě složky b) a c) a poté se odstraní dvě složky a) a b) ze druhého vzorku a jako zbytek zůstane třetí složka c).
Formulae to be applied where a component (a) is removed from the first test specimen, leaving as residue the other two components (b + c), and two components (a + b) are removed from the second test specimen, leaving as residue the third component (c):
P1% je procentuální podíl první čisté a suché složky (složka v prvním vzorku rozpuštěná prvním činidlem);
P1% is the percentage of the first clean dry component (component in the first specimen dissolved in the first reagent);
P2% je procentuální podíl druhé čisté a suché složky (složka rozpuštěná druhým činidlem ve stejnou dobu jako první složka druhého vzorku);
P2% is the percentage of the second clean dry component (component soluble, at the same time as the first component of the second specimen, in the second reagent);
P3% je procentuální podíl třetí čisté a suché složky (složka nerozpuštěná v žádném z obou vzorků);
P3% is the percentage of the third clean dry component (component undissolved in both specimens);
r2 je suchá hmotnost zbytku po odstranění první a druhé složky z druhého vzorku druhým činidlem;
r2 is the dry mass of the residue after removal of the first and second components from the second specimen in the second reagent;
d1 je opravný koeficient pro ztrátu hmotnosti druhé složky nerozpuštěné prvním činidlem v prvním vzorku;
d1 is the correction factor for loss in mass in the first reagent, of the second component undissolved in the first specimen;
- VARIANTA 3 –
- VARIANT 3 -
Vzorce se použijí v případě, kdy se dvě složky a) a b) odstraní z prvního vzorku a jako zbytek zůstane třetí složka c) a poté se odstraní dvě složky b) a c) ze druhého vzorku a jako zbytek zůstane první složka a).
Formulae to be applied where two components (a + b) are removed from a specimen, leaving as residue the third component (c), then two components (b + c) are removed from another specimen, leaving as residue the first component (a):
P1% je procentuální podíl první čisté a suché složky (složka rozpuštěná činidlem);
P1% is the percentage of the first clean dry component (component dissolved by the reagent);
P2% je procentuální podíl druhé čisté a suché složky (složka rozpuštěná činidlem);
P2% is the percentage of the second clean dry component (component dissolved by the reagent);
P3% je procentuální podíl třetí čisté a suché složky (složka rozpuštěná činidlem v druhém vzorku);
P3% is the percentage of the third clean dry component (component dissolved in the second specimen by the reagent);
r1 je suchá hmotnost zbytku po odstranění první a druhé složky z prvního vzorku prvním činidlem;
r1 is the dry mass of the residue after the removal of the first and second components from the first specimen with the first reagent;
r2 je suchá hmotnost zbytku po odstranění druhé a třetí složky z druhého vzorku druhým činidlem;
r2 is the dry mass of the residue after the removal of the second and third components from the second specimen with the second reagent;
d2 je opravný koeficient pro ztrátu hmotnosti třetí složky nerozpuštěné prvním činidlem v prvním vzorku;
d2 is the correction factor for loss in mass in the first reagent of the third component undissolved in the first specimen;
d3 je opravný koeficient pro ztrátu hmotnosti první složky nerozpuštěné druhým činidlem v druhém vzorku.
d3 is the correction factor for loss in mass in the second reagent of the first component undissolved in the second specimen.
- VARIANTA 4 –
- VARIANT 4 -
Vzorce se použijí v případě, kdy se dvě složky postupně odstraní ze směsi při použití téhož vzorku.
Formulae to be applied where two components are successively removed from the mixture using the same specimen:
P1% je procentuální podíl první čisté a suché složky (první rozpustná složka);
P1% is the percentage of the first clean dry component (first soluble component);
P2% je procentuální podíl druhé čisté a suché složky (druhá rozpustná složka);
P2% is the percentage of the second clean dry component (second soluble component);
P3% je procentuální podíl třetí čisté a suché složky (nerozpustná složka);
P3% is the percentage of the third clean dry component (insoluble component);
m je suchá hmotnost vzorku po předúpravě;
m is the dry mass of the specimen after pre-treatment;
r1 je suchá hmotnost zbytku po odstranění první složky prvním činidlem;
r1 is the dry mass of the residue after elimination of the first component by the first reagent;
r2 je suchá hmotnost zbytku po odstranění první a druhé složky prvním a druhým činidlem;
r2 is the dry mass of the residue after elimination of the first and second component by the first and second reagent;
d1 je opravný koeficient pro ztrátu hmotnosti druhé složky prvním činidlem;
d1 is the correction factor for loss in mass of the second component in the first reagent;
d2 je opravný koeficient pro ztrátu hmotnosti třetí složky prvním činidlem;
d2 is the correction factor for loss in mass of the third component in the first reagent;
d3 je opravný koeficient pro ztrátu hmotnosti třetí složky prvním a druhým činidlem.
d3 is the correction factor for loss in mass of the third component in the first and second reagents.
Výpočet procentuálního podílu každé složky s použitím smluvních přirážek a případně opravných koeficientů, jimiž se zohlední ztráta hmotnosti během předúpravy:
Calculation of the percentage of each component with adjustment by conventional agreed allowances and, where appropriate, correction factors for losses in mass during pre-treatment operations:
P1A%je procentuální podíl první čisté a suché složky, včetně obsahu vlhkosti a ztráty hmotnosti během předúpravy;
P1A%is the percentage of the first clean dry component, including moisture content and loss in mass during pre-treatment;
P2A% je procentuální podíl druhé čisté a suché složky, včetně obsahu vlhkosti a ztráty hmotnosti během předúpravy;
P2A% is the percentage of the second clean dry component, including moisture content and loss in mass during pre-treatment;
P3A% je procentuální podíl třetí čisté a suché složky, včetně obsahu vlhkosti a ztráty hmotnosti během předúpravy;
P3A% is the percentage of the third clean dry component, including moisture content and loss in mass during pre-treatment;
P1je procentuální podíl první čisté a suché složky získaný použitím jednoho ze vzorců uvedených v I.8.1.
P1 is the percentage of the first clean dry component obtained by one of the formula given in I.8.1;
P2 je procentuální podíl druhé čisté a suché složky získaný použitím jednoho ze vzorců uvedených v I.8.1.
P2 is the percentage of the second clean dry component obtained by one of the formula given in I.8.1;
P3 je procentuální podíl třetí čisté a suché složky získaný použitím jednoho ze vzorců uvedených v I.8.1.
P3 is the percentage of the third clean dry component obtained by one of the formula given in I.8.1;
a1 je smluvní přirážka první složky;
a1 is the conventional agreed allowance of the first component;
a2 je smluvní přirážka druhé složky;
a2 is the conventional agreed allowance of the second component;
a3 je smluvní přirážka třetí složky;
a3 is the conventional agreed allowance of the third component;
b1 je procentuální ztráta hmotnosti první složky během předúpravy;
b1 is the percentage of loss in mass of the first component during pre-treatment;
b2 je procentuální ztráta hmotnosti druhé složky během předúpravy;
b2 is the percentage of loss in mass of the second component during pre-treatment;
b3 je procentuální ztráta hmotnosti třetí složky během předúpravy.
b3 is the percentage of loss in mass of the third component during pre-treatment.
Je-li použit zvláštní způsob předúpravy, stanoví se hodnoty b1, b2 a b3, pokud je to možné, provedením předúpravy používané při analýze u každé čisté vlákenné složky.
Where a special pre-treatment is used the values b1, b2 and b3 shall be determined, if possible, by submitting each of the pure fibre constituents to the pre-treatment applied in the analysis.
Čistými vlákny se rozumí vlákna zbavená všech nevlákenných látek s výjimkou těch, které běžně obsahují (v surovině nebo přidané při zpracování), v takovém stavu, ve kterém se nalézají v analyzovaném materiálu (nebělená, bělená).
Pure fibres are those free from all non-fibrous material except those which they normally contain (either naturally or because of the manufacturing process), in the state (unbleached, bleached) in which they are found in the material to be analysed.
Nejsou-li pro analýzu k dispozici čistá separovaná vlákna použitá při výrobě zboží, použijí se průměrné hodnoty b1, b2 a b3 zjištěné při zkouškách čistých vláken podobných těm, která jsou ve zkoušené směsi.
Where no clean separate constituent fibres used in the manufacture of the material to be analysed are available, average values of b1, b2 and b3 as obtained from tests performed on clean fibres similar to those in the mixture under examination, must be used.
Je-li použit běžný způsob předúpravy, tj. extrakce petroletherem a vodou, neberou se obecně opravné koeficienty b1, b2 a b3 v úvahu s výjimkou nebělené bavlny, neběleného lnu a neběleného konopí, kde ztráty hmotnosti způsobené předúpravou jsou obvykle stanoveny ve výši 4 %, a v případě polypropylenu ve výši 1 %.
If normal pre-treatment by extraction with light petroleum and water is applied, correction factors b1, b2 and b3 may generally be ignored, except in the case of unbleached cotton, unbleached flax and unbleached hemp where the loss due to pre-treatment is usually accepted as 4 % and in the case of polypropylene as 1 %.
V případě ostatních vláken se obvykle při výpočtech neberou ztráty způsobené předúpravou v úvahu.
In the case of other fibres, losses due to pre-treatment are usually disregarded in calculations.
Výpočty příkladů jsou uvedeny v kapitole 3.V.
Calculation examples are given in Chapter 3.V.
Metoda kvantitativní analýzy ručním dělením třísložkových vlákenných směsí
Method of quantitative analysis by manual separation of ternary fibre mixtures
Po identifikaci textilních složek se vhodnou předúpravou odstraní nevlákenné látky a poté se vlákna ručně oddělí, usuší a zváží, aby se vypočítal podíl každého vlákna ve směsi.
After identification of the textile components, the non-fibrous matter is removed by a suitable pre-treatment and then the fibres are separated by hand, dried and weighed in order to calculate the proportion of each fibre in the mixture.
Váženky nebo jiné přístroje, které dávají shodné výsledky.
Weighing bottles or other apparatus giving identical results.
Analytické váhy s přesností na 0,0002 g.
Analytical balance accurate to 0,0002 g.
Soxhletův extrakční přístroj nebo jiný přístroj, který dává shodné výsledky.
Soxhlet extractor, or other apparatus giving identical results.
Petrolether, redestilovaný, rozmezí bodu varu 40–60 °C.
Light petroleum, redistilled, boiling range 40 to 60 ºC.
Předúprava laboratorního vzorku
Pre-treatment of laboratory test samples
Z předpřipraveného laboratorního vzorku se odebere zkušební vzorek o hmotnosti nejméně 1 g.
Take from the pre-treated laboratory test sample a specimen of mass not less than 1 g.
Takto získané druhy vláken se ukládají do předem zvážených váženek a suší se při teplotě 105 ± 3 ºC, dokud není dosaženo konstantní hmotnosti, jak je popsáno v bodech I.7.1 a I.7.2.
The fibre types so obtained are placed in pre-weighed weighing bottles and dried at 105 ± 3 ºC to constant mass, as described in I.7.1 and I.7.2.
Analýza tkanin
Analysis of cloth
Z laboratorního vzorku se po předúpravě odebere zkušební vzorek neobsahující okraje o hmotnosti nejméně 1 g s pečlivě zastřiženými okraji, aby nedocházelo ke třepení, a s paralelními útkovými nebo osnovními nitěmi nebo u pleteniny ve směru sloupků a řádků.
Take from the pre-treated laboratory test sample a specimen of mass not less than 1 g, not including a selvedge with edges carefully trimmed to avoid fraying and running parallel with weft or warp yarns, or in the case of knitted fabrics in the line of the wales and courses.
Jednotlivé druhy vláken se oddělí a uloží do předem zvážených váženek; poté se postupuje způsobem popsaným v bodu II.8.1.
Separate the different types of fibres and collect them in pre-weighed weighing bottles and proceed as described in II.8.1.
Hmotnost každé vlákenné složky se vyjádří jako procentuální podíl z celkové hmotnosti vláken obsažených ve směsi.
Express the mass of each component fibre as a percentage of the total mass of the fibres in the mixture.
Výsledky se vypočtou na základě suché hmotnosti čistých vláken, která se opraví pomocí a) smluvních přirážek a b) opravných koeficientů, jimiž se zohlední ztráty hmotnosti během předúpravy vzorků.
Calculate the results on the basis of clean dry mass, adjusted by (a) the conventional agreed allowances and (b) the correction factors necessary to take account of losses in mass during pre-treatment operations.
Výpočet procentuálního hmotnostního podílu čistých suchých vláken bez ohledu na ztrátu hmotnosti vláken během předúpravy:
Calculation of percentage masses of clean dry fibre, disregarding loss in fibre mass during pre-treatment:
P1% je procentuální podíl první čisté a suché složky;
P1% is the percentage of the first clean dry component;
P2% je procentuální podíl druhé čisté a suché složky;
P2% is the percentage of the second clean dry component;
P3% je procentuální podíl třetí čisté a suché složky;
P3% is the percentage of the third clean dry component;
m1 je čistá a suchá hmotnost první složky;
m1 is the clean dry mass of the first component;
m2 je čistá a suchá hmotnost druhé složky;
m2 is the clean dry mass of the second component;
m3 je čistá a suchá hmotnost třetí složky;
m3 is the clean dry mass of the third component.
Výpočet procentuálního podílu každé složky s použitím smluvních přirážek a případně opravných koeficientů, jimiž se zohlední ztráta hmotnosti během předúpravy: viz I.8.2.
For calculation of the percentage of each component with adjustment by conventional agreed allowances and, where appropriate, by correction factors for losses in mass during pre-treatment: see I.8.2.
Metoda kvantitativní analýzy třísložkových směsí vláken kombinací ručního a chemického dělení
Method of quantitative analysis of ternary fibre mixtures by a combination of manual separation and chemical separation
Kdykoli je to možné, měl by se použít ruční způsob dělení, přičemž se berou v úvahu podíly složek oddělených dříve, než se přistoupí k chemickému působení na každou z oddělených složek.
Wherever possible, manual separation shall be used, taking account of the proportions of components separated before proceeding to any chemical treatment of each of the separate components.
Přesnost uvedená u každé metody analýzy dvousložkových směsí se vztahuje k reprodukovatelnosti (viz kapitola 2 týkající se některých metod kvantitativní analýzy dvousložkových směsí textilních vláken).
The precision indicated in each method of analysis of binary mixtures relates to the reproducibility (see Chapter 2 relating to certain methods for the quantitative analysis of binary textile fibre mixtures).
Reprodukovatelnost se týká spolehlivosti, tj. blízkosti shody mezi experimentálními hodnotami získanými pracovníky v různých laboratořích nebo v různých časových obdobích při použití stejné metody a jednotlivými výsledky získanými u vzorků shodné homogenní směsi.
Reproducibility refers to the reliability, ie the closeness of agreement between experimental values obtained by operators in different laboratories or at different times using the same method and obtaining individual results on specimens of an identical homogeneous mixture.
Reprodukovatelnost se vyjadřuje konfidenčním intervalem pro výsledky, a to s konfidenční úrovní 95 %.
Reproducibility is expressed by confidence limits of the results for a confidence level of 95 %.
Znamená to, že rozdíl mezi dvěma výsledky série analýz provedených v různých laboratořích by byl při běžném a správném použití metody na stejnou a homogenní směs překročen pouze v 5 případech ze 100.
By this is meant that the difference between two results in a series of analyses made in different laboratories would, given a normal and correct application of the method to an identical and homogeneous mixture, be exceeded only in 5 cases out of 100.
Ke stanovení přesnosti výsledků analýzy třísložkových směsí se použijí obvyklým způsobem hodnoty uvedené v metodách analýzy dvousložkových směsí, které byly použity k analýze třísložkových směsí.
To determine the precision of the analysis of a ternary mixture the values indicated in the methods for the analysis of binary mixtures which have been used to analyse the ternary mixture are applied in the usual way.
Vzhledem k tomu, že pro čtyři varianty kvantitativní chemické analýzy třísložkových směsí se stanoví rozpouštění dvou složek (přičemž se použijí dva samostatné vzorky pro první tři varianty a jeden vzorek pro čtvrtou variantu), a za předpokladu, že E1 a E2 označuje přesnost těchto dvou metod analýzy dvousložkových směsí, je přesnost výsledků pro každou složku uvedena v této tabulce:
Given that in the four variants of the quantitative chemical analysis of ternary mixtures, provision is made for two dissolutions (using two separate specimens for the first three variants and a single specimen for the fourth variant) and, assuming that E1 and E2 denote the precision of the two methods for analysing binary mixtures, the precision of the results for each component is shown in the following table:
Vlákenná složka
Component fibre
2 a 3
2 and 3
Při použití čtvrté varianty může být zjištěna přesnost nižší, než se stanoví výše uvedeným výpočtem, přičemž se tak stává následkem možného vlivu prvního činidla na zbytek skládající se ze složek b) a c), který je obtížné vyhodnotit.
If the fourth variant is used, the degree of precision may be found to be lower than that calculated by the method indicated above, owing to possible action of the first reagent on the residue consisting of components b and c, which would be difficult to evaluate.
Označí se varianta nebo varianty použité pro provedení analýzy, metody, činidla a opravné koeficienty.
Indicate the variant(s) used to carry out the analysis, the methods, reagents and correction factors.
Uvede se podrobný popis případné zvláštní předúpravy (viz bod I.6).
Give details of any special pre-treatments (See I.6).
Uvedou se jednotlivé výsledky a aritmetický průměr výsledků, zaokrouhlené na jedno desetinné místo.
Give the individual results and the arithmetic mean, each to the 1st decimal place.
Kdykoli je to možné, stanoví se přesnost metody pro každou složku vypočtená podle tabulky v oddílu IV.1.
Wherever possible, state the precision of the method for each component, calculated according to the table in section IV.1.
Příklady výpočtu procentuálních podílů složek ve stanovených třísložkových směsí za použití některé z variant uvedených v bodu I.8.1.
Examples of the calculation of percentages of the components of certain ternary mixtures using some of the variants described in point I.8.1.
Předpokládejme směs vláken, jejíž složení z hlediska surovin bylo podrobeno kvalitativní analýze, obsahuje tyto složky: 1. mykanou vlnu; 2. nylon (polyamid); 3. nebělenou bavlnu.
Consider the case of a fibre mixture which gave the following components when qualitatively analysed for raw material composition: 1. carded wool; 2.nylon (polyamide); 3.unbleached cotton.
VARIANTA č. 1
VARIANT No. 1
Za použití dvou různých vzorků a rozpuštěním první složky (a = vlny) z prvního zkušebního vzorku a druhé složky (b = polyamidu) ze druhého zkušebního vzorku se získají tyto výsledky:
Using this variant, that is using two different specimens and removing one component (a = wool) by dissolution from the first specimen and a second component (b = polyamide) from the second specimen, the following results can be obtained:
Suchá hmotnost prvního vzorku po předúpravě (m1) = 1,6000g.
Dry mass of the first specimen after pre-treatment is(m1) = 1,6000g
Suchá hmotnost zbytku po úpravě alkalickým chlornanem sodným (polyamid+bavlna) (r1) = 1,4166 g
Dry mass of the residue after treatment with alkaline sodium hypochlorite (polyamide+cotton) (r1) = 1,4166 g
Suchá hmotnost druhého vzorku po předúpravě (m2) = 1,8000 g
Dry mass of the second specimen after pre-treatment (m2) = 1,8000 g
Suchá hmotnost zbytku po úpravě kyselinou mravenčí (vlna+bavlna) (r2) = 0,9000 g
Dry mass of the residue after treatment with formic acid (wool+cotton) (r2) = 0,9000 g
Působení alkalického chlornanu sodného nevede k žádné ztrátě hmotnosti u polyamidu, zatímco u nebělené bavlny činí ztráta 3 %, a proto d1 = 1,0 a d2 = 1,03.
Treatment with alkaline sodium hypochlorite does not entail any loss in mass of polyamide, while unbleached cotton losses 3 %, therefore d1 = 1,0 and d2 = 1,03.
Působení kyseliny mravenčí nevede k žádné ztrátě hmotnosti u vlny a nebělené bavlny, a proto d3 = 1,0 a d4 = 1,0.
Treatment with formic acid does not entail any loss in mass for wool or unbleached cotton, therefore d3 and d4 = 1,0.
Dosazením hodnot získaných při chemické analýze a opravných koeficientů do vzorců podle bodu I.8.1.1 se získá tento výsledek:
If the values obtained by chemical analysis and the correction factors are substituted in the formula under I.8.1.1, the following result is obtained:
Procentuální podíl různých čistých suchých vláken ve směsi je tento:
The percentages of the various clean dry fibres in the mixture are as follows:
Tento procentuální podíl musí být opraven podle vzorců uvedených v bodu I.8.2, aby tak byly vzaty v úvahu smluvní přirážky a opravné koeficienty pro případné ztráty hmotnosti po předúpravě.
These percentages must be corrected according to the formulae under I.8.2, in order to take account of the conventional agreed allowances and the correction factors for any losses in mass after pre-treatment.
Jak je uvedeno v příloze IX, smluvní přirážky činí: mykaná vlna 17,0 %, polyamid 6,25 %, bavlna 8,5 %, ztráta hmotnosti nebělené bavlny je po předúpravě petroletherem a vodou 4 %.
As indicated in Annex IX, the conventional agreed allowances are as follows: carded wool 17,0 %, polyamide 6,25 %, cotton 8,5 %, also unbleached cotton shows a loss in mass of 4 %, after pre-treatment with light petroleum and water.
Složení směsi z hlediska surovin je tedy:
The raw material composition of the yarn is therefore as follows:
VARIANTA č. 4:
VARIANT No. 4: